Ueber die Friseherei am Schwallboden. 
519 
Sauerstoff in der Kieselsäure 7 '879 
„ im Eisenoxyd .. . 4-766 
„ „ Eisenoxydul. . li '435 
„ „ Manganoxydul 1-931 
„ in der Kalkerde. 1-902 
„ „ „ Magnesia. 0-548 
Die Summe der Sauerstoff-Mengen in der Kieselsäure und dem Eisenoxyd ist 
12-645, die in den übrigen Basen 15-816, sie verhalten sich wie 4 : 5. Es fällt 
auch hier wie in der rohen Schlacke der grosse Eisenoxyd-Gehalt auf, doch ist 
der Kieselsäure-Gehalt bedeutender, und wenn man das Eisenoxyd als Eisen- 
oxydul zur vorhandenen Menge Eisenoxydul setzt, so stimmt die Zusammen- 
setzung der Schlacke mit jener der übergaren Schlacke so ziemlich überein, welche 
letztere, wie schon gesagt wurde, als ein geschätztes Material zur Herstellung 
des Schwallhodens dient. 
In der Regel wird der Process in garer Art durchgeführt, nur selten tritt 
ein übergarer Gang ein, öfter als letzterer ein etwas roher. 
Im Durchschnitte werden 230 Pfund Roheisen eingerennt, und daraus 
200 Pfund Stabeisen erzeugt, der Calo beträgt demnach nahe 13 Procent. Für 
100 Pfund Stabeisen ist die zu ihrer Erzeugung nöthige Kohlenmenge 19 Kubik- 
fuss. Durch 1% Stunden während dem Auslieizen und den letzten Minuten des 
Nachzerrennens wird mit schwächerer Windpressung gearbeitet. Daraus und aus 
den früher angegebenen Daten ergibt sich die Windmenge für denAusheizprocess 
und das Nachzerrennen . . 5328-8 Kubikfuss |von 0° Temperatur und 0-76 Meter 
für den Zerrennprocess . . 9158-4 „ j Barometerstand. 
Zusammen . . 14487-2 Kubikfuss. 
In dieser Menge sind 3042-3 Kubikfuss oder nahezu 220 Pfund Sauer- 
stoff enthalten. 
Die Kohlenmenge für den ganzen Process beträgt 38 Kubikfuss , den Ku- 
bikfuss zu 8 Pfund in Rechnung gebracht, 304 Pfund Fichtenkohlen. 
Nach Violette ist die Zusammensetzung der Fichtenkohlen unmittelbar 
nach der Verkohlung, die mittelst einer Temperatur, bei welcher das Antimon 
schmilzt, ausgeführt wurde, folgende. 
81-97 Kohlenstoff, 
1-96 Wasserstoff, 
15-245 Sauerstoff, 
1 • 162 Asche. 
Die angewandten Kohlen sind aber stets längere Zeit der Luft ausgesetzt, 
wodurch sie durchschnittlich 16 Procent Feuchtigkeit und Luft absorbiren, und 
bringt man diese in Rechnung, so erhält man ihre Zusammensetzung : 
70-45 Kohlenstoff, 
1-68 Wasserstoff, 
13-10 Sauerstoff, 
1 • 00 Asche, 
13-76 Luft und Feuchtigkeit. 
Bringt man die Kohlenmenge, die durch den über das Feuer streichenden 
Luftzug verbrennt und verfliegt und die als Lösche weggeräumt wird, zu 8 Pro- 
66 * 
